341 



^ 



% 



i 



mittein Tintersclieideii; und mit Hülfe deren es möglich ist, die 

 Verfälschung im Cemcnte nachzuweisen. Es scheint dies voll- 

 ständig gelungen zu sein^ wenn es sich anders bestätigt, dass 

 auch andere reine Cementsorten sich den untersuchten 12 Pro- 

 ben gleich verhalten. Die Eigenschaften nun, durch welche sich 

 reine Cemente von Schlackenmehl und hydraulischen Kalken un- 

 terscheideuj sind folgende: 



a) specifisches Gewicht^ b) Glühvcrlustj c) das Verhalten zu 

 Wasser, resp. die Alcalinität der Wasserlösung, d) das Verhalten 

 zu verdünnter Säure, e) das Verhalten zu Chamäleonlösung, f) das 

 Verhalten zu gasformiger Kohlensäure. — Das specif. Gewicht 

 bestimmen die Verf. mittelst eines eigenthiimlichen Pycnometers 

 von Schumann. In ein etwa 100— 150cc fassendes Gefäss 

 ist ein in V^o cc eingetheiltes weiteres Rohr eingeschliffen. Man 

 füllt beim Gebrauch den Apparat bis zum Nullstrich mit Terpen- 

 tinöl, bringt durch das weite Rohr den gewogenen Cement in 

 den Apparat und wartet, bis sich derselbe vollständig abgesetzt 

 hat. Man liest dann ab, wie viel das Terpentinöl gestiegen ist, 

 wodurch mau das Volumen des Cementes erfährt und braucht 

 mit diesem dann nur in das Gewicht zu dividiren, um das spe- 

 cifische Gewicht zu erhalten. Bei reinen Cementen sinkt das 

 specif. Gewicht nicht unter 3,1, während die Verfälsch ungs- 

 mittel stets ein mehr oder weniger niedrigeres haben. Es ist 

 dabei gleichgültig, ob der Cement feiner oder weniger fein ge- 

 mahlen ist. — Der Glühverlust unterscheidet die Cemente haupt- 

 sächlich von den hydraulischen Kalken. Dasselbe ist der Fall 

 beim Verhalten gegen Wasser, die hydraulischen Kalke machen 

 das Wasser bedeutend alcalinischer als reiner Cement, letzterer 

 aber etwas mehr als die Schlackenmehle. — Das Verhalten gegen 

 verdünnte Salzsäure unterscheidet reine Cemente hauptsächlich 

 von Schlackenmehlen, da gleiche Gewichtstheile Cement bedeutend 

 mehr Normalsalzsäure neutralisiren als Schlackenmehle. — Auch 

 das Verhalten gegen Chamäleonlösung giebt sehr wesentliche 

 Unterschiede zwischen Cementen und Schlackenmehlen. Zur Aus- 

 führung der Reaction werden die Proben mit verdünnter Schwefelsäure 

 behandelt und in die Flüssigkeit Chamäleonlösung eingetröpfelt. 

 Schlackenmehle verbrauchen dabei vielmehr Chamäleonlösung bis 

 ^ur Rothfärbung als Cemente und hydraulische Kalke. Gemische beider 

 verhalten sich analog. Die Reaction beruht darauf, dass Schlacken- 

 mehle mehr Schwefel- und Eisenoxydulverbindungen entJialten, 

 ^Is die Cemente und hydraulischen Kalke. — Die 

 mit Kohlensäure endlich lässt die Cemente leicht von den 

 ^hydraulischen Kalken unterscheideu, da erstere nur sehr wxnig 

 öder gar keine Kohlensäure absorbiren, letztere dagegen natürlich 

 ^ehr grosse Mengen. Die Maximal- und Minimalgrenzen der an- 

 geführten G Proben liegen für reine Cemente folgendermaassen: 



Behandlung 





I 



h 



